1044 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 7. December. 



Dieses kann entweder mit Hülfe der Gleichung A = - 



geschehen, wo A die Phasendifferenz, d die Dicke der Quarzplatte, 

 (n e — n ) die Differenz der Brechungsindices der beiden Wellen im Quarz 

 und A die Wellenlänge bedeutet, bei der der Streifen liegt; oder 

 besser dadurch, dass man mit Hülfe einer festen und einer drehbaren 

 Quarzplatte die Veränderungen der Streifenlagen direct in Wellenlängen 

 auscalibrirte. 



Die Verwendung der Photographie bei derartigen Beobachtungen 

 bietet den grossen V ortheil , dass man zunächst den Collimatorspalt so 

 eng stellen kann, dass man mit genau parallelem Lichte arbeitet; dann 

 kann man ferner die Ausmessungen der Verschiebungen mit grösster 

 Ruhe und Sorgfalt durchführen und hat in den photographischen Prae- 

 paraten ein von subjectiven Fehlern freies Document, das zu jeder 

 Zeit ohne grosse Umstände zu einer Controlmcssung zur Hand ist. 



Mit Hülfe dieser Methode habe ich zunächst über die Wirkung 

 der Polirmittel eine Reihe von Untersuchungen angestellt. 



Als Hauptresultat habe ich eine völlige Bestätigung der Wernicke- 

 schen Arbeit zu verzeichnen : bei fest zusammenhängenden Kör- 

 pern, wie Flint- und hochbrechenden Crowngläsern, kann 

 man durch das WERNiCKE'sche Gelatineverfahren einen un- 

 fehlbar constanten Zustand der Oberfläche erzielen, so dass 

 für die Ellipticitätsconstanten 1 des reflectirten Lichtes fest 

 bestimmte und stets wiederzuerhaltene Werthe gefunden 

 werden. 



Dieses Resultat konnte ich durch zahlreiche Versuche an ver- 

 schiedenen Gläsern bei verschiedenen Einfallswinkeln und für ver- 

 schiedene Wellenlängen mit stets gleichem Erfolge ableiten. So oft ich 

 die Spiegelfläche mit verschiedenen Polirmitteln kurze oder lange Zeit 

 polirt oder mit Wasser. Alkohol oder Aether gewaschen hatte, stets 

 ergab der Versuch schwankende und ganz ungesetzmässig verlaufende 

 Zahlen, aber ein einziger Gelatineabzug genügte, um die früher 

 an der altgezogenen Fläche erhaltenen Resultate wieder zu finden. 



Bei diesen Versuchen erhielt ich eine Bestätigung des von Wer- 

 nicke gefundenen Resultates, dass das Polirmittel bei Glas eine Ver- 

 kleinerung der Ellipticitätsconstanten bewirkt, und beobachtete, dass 

 diese bei Politur mit Zinnasche kräftiger als bei Politur mit Eisen- 

 oxyd ist. Beim Kalkspath fand ich hingegen eine Vergrösserung der 

 Ellipticitätsconstanten, und wieder war dieselbe für Zinnasche be- 

 trächtlicher als für Eisenoxyd. 



1 Mit Ellipticitätsconstanten bezeichne ich die Grösse der Winkelgebiete, inner- 

 halb deren das reflectirte Licht elliptische Polarisation zeigt, und die Grösse der Ellip- 

 ticität für einen beliebigen Winkel, bei dein vergleichende Messungen angestellt werden. 



